-1-기술표준원공고 제2012 -28호
「품질경영 및공산품안전관리법 」제19조제2항에따른공산품의
자율안전확인 안전기준을 개정함에 있어그개정취지와 주요내용을
업계및국민에게 미리알려의견을듣고자행정절차법 제41조
제1항의규정에따라다음과같이공고합니다 .
2012년1월25일
기술표준원장
자율안전확인대상공산품 (합성수지제 어린이용품 )의
안전기준 개정 (안)입안예고
1.개정취지
다양한응용제품의 출시와현행안전기준의 한계로일부제품들에 
대한안전관리 사각지대가 발생함에 따라시중에유통되는 제품의 
특성및해외사례 분석을통해세부타입별안전요건 신설및
표시사항을 개정하고자 함
2.주요내용
ㅇ합성수지제 어린이용품 (유아보호용품을 포함 )
-‘유아보호용품 ’을‘합성수지제 어린이용품 (유아보호용품을 포함)’으로 
품목명개정및적용범위 확대 (48개월미만→14세미만 )
-안전기준 내에 2개의장을신설하여 별도의안전요건이 필요한 
노리개젖꼭지 ,노리개젖꼭지홀더에대한안전요건 강화
3.자율안전확인대상공산품의 안전기준 개정 (안)내용
ㅇ자율안전확인대상공산품의 안전기준 중부속서 14「합성수지제 
어린이용품 (유아보호용품을 포함)」을[별첨]과같이개정한다 .-2-4.의견제출
[별첨 ]개정 (안)에대하여의견이있는개인 ,업체또는단체는 
다음기한까지 의견서를 지식경제부기술표준원생활제품안전과에
제출하여주시기바랍니다 .
가.제출기한 :2012. 2.15(수)
나.예고사항에 대한의견 (찬ㆍ반여부와 그사유 )
다.의견제출자의 인적사항 (주소및전화번호 )
라.단체인경우 (단체명 ,대표자명 ,주소및전화번호 )
※지식경제부 기술표준원 생활제품안전과 연락처
ㅇ주소 :경기도과천시중앙동교육원길 98(우427-723)
ㅇ전화 /팩스 :02-509-7246~9/02-509-7302-1-현  행 개정안 비고
자율안전확인 부속서 14 
유아보호용품자율안전확인 부속서 14 
합성수지제 어린이용품 (유아보호용품을 포함)-명칭 변경
1.적용범위 이기준은유아용보호용품의
안전요건 ,시험방법 및표시사항 등에대하여
규정한다 .유아용보호용품이란 48개월미만
어린이의 수면,긴장완화 ,위생,수유,식사를
도와줄용도로고안되었거나 명백히그러한
용도로사용되는 합성수지 재질로된일반용
품을말한다.다만,「식품위생법 」,「품질경영
및공산품안전관리법 」등의다른법에서별도관
리되고있는품목은적용대상에서 제외한다.
2.관련규격다음에나타내는 규격은이규
격에인용됨으로써 이규격의일부를구성한
다.이러한관련규격은그최신판을 적용한
다.
KSA3151랜덤샘플링방법
KSM1991합성수지중의 프탈레이트계
가소제검출방법
완구자율안전확인기준 -제2부:기계적,
물리적특성
완구자율안전확인기준 -제4부:유해원소
용출
식품의약품안전청 고시식품등의기준및
규격
CEN/TR13387 Childuseandcare
articles -Safetyguidelines
3.종류
적용되는 종류로는 48개월미만영․유아의
수면,긴장완화 ,위생을도와줄용도로고안
된합성수지 재질로된제품으로 노리개젖꼭
지,변기,의자,욕조등을들수있다.어린이
용칫솔의경우에는 손잡이가 있는것은적용
대상에서 제외한다 .
4.안전요건
4.1기계적․물리적특성
4.1.1겉모양
4.1.1.1모양이바르고,찌그러짐 ,비틀림등의
변형이없고균형이잡혀있어야한다.
4.1.1.2색상은선명하고 색얼룩이없고균일
하여야하며,변색이없어야한다.
4.1.1.3눈에띄는흠,조각등상처가없어야
한다.
4.1.1.4도장은이중칠,불순물,들뜸이없어야
한다.
4.1.1.5인쇄및표시는선명하여야 한다.
4.1.1.6때,거칠음,먼지등이없이끝손질이
양호하여야 한다.서문본기준은14세미만어린이의수면,
긴장완화 ,위생,수유,식사,안전등을도와
줄용도로고안되었거나 명백히그러한용도
로사용되는 합성수지 재질로된합성수지제
어린이용품에 대하여규정한다 .다만,「식품
위생법」등다른법과「품질경영 및공산품안전
관리법」의다른안전기준에서 별도관리되고 있
는품목은적용대상에서 제외한다.
이기준은총3부로구성되어 있다.
•제1부어린이보호용품
•제2부유아용노리개젖꼭지
•제3부유아용노리개젖꼭지걸이
제1부:어린이보호용품
(Carearticles forchildren)
1.적용범위 이기준은유아용노리개젖꼭지
및노리개젖꼭지 걸이를제외한합성수지 재
질의어린이보호용품 의안전요건 ,시험방법
및표시사항 등에대하여규정한다 .
2.관련표준 다음에나타내는 표준은이기준
에인용됨으로써 이기준의일부를구성한다 .
이러한관련표준은그최신판을 적용한다 .
KSQ1003랜덤샘플링방법
자율안전확인안전기준부속서36(완구)
자율안전확인안전기준부속서35(어린이용
장신구)
KSKISO105-E04텍스타일-염색견뢰
도시험
KSKISO14184-1텍스타일-포름알데히
드측정
3.종류
적용되는 종류로는 14세미만어린이의 수면,
긴장완화 ,위생,수유,식사,안전등을도와
줄용도로고안된제품으로 변기,의자,욕조,
유아용바닥매트 ,침대안전가드 ,모서리보호
대,무릎및팔꿈치보호대,턱받이,기저귀갈
이대,유모차바람막이 ,합성수지제 아동용침
대,아동용돗자리등을들수있다.
4.안전요건
4.1기계적․물리적특성
4.1.1겉모양-문구조정
-노리개젖꼭지
및노리개젖꼭
지걸이에대한
별도기준 작성
-표준명칭변경
및추가
-종류구분세분화
및내용추가[별첨 ]자율안전확인대상공산품의 안전기준 중부속서 14(합성수지제 어린이용품
(유아보호용품을 포함))개정안-2-현  행 개정안 비고
4.1.1.7터짐,잔금이없고,가소제및착색제
의우러나옴이 없어야한다.
4.1.1.8정서를심히해할우려가없어야한
다.정서를심히해할우려라함은인체의피
와유사한물질등을사용하는 등에따른혐
오감을유발할수있거나선정적형상및우
리나라정통미풍 관습에저해되는 정도가큰
것을말한다.
4.1.2작은부품
4.1.2.136개월미만의어린이
36개월미만의어린이용 합성수지제 일반용품
과분리되는 부품은5.1.2에따라시험했을
때어떤방향에서도작은부품원통안에 완전
히들어가서는 안된다.
4.1.2.236개월이상48개월미만의어린이
36개월이상48개월미만의어린이용 합성수
지제일반용품과 분리되는 부품은5.1.2에따
라시험한결과작은부품실린더안에완전
히들어가면 경고문구를표시하여야 한다.
4.1.3가장자리
48개월미만의어린이용 합성수지제 일반용품
에있는접근할수있는가장자리 ,모서리,또
는성형부분에는 거스러미와 플래시로인한
위해한날카로운가장자리가 있어서는 안된
다.그렇지않다면위해한날카로운가장자리
에접근할수없도록보호장치가 되어있어야
한다.
4.1.4날카로운끝
48개월미만의어린이용 합성수지제 일반용품
의끝에대하여5.1.4에따라시험했을 때위
해한날카로운끝이없어야한다.
4.1.5돌출부
잠재적으로 피부를찌를위해의우려가있는
돌출부는철사의끝을접거나매끈하게가공
된보호뚜껑또는덮개를부착하는 것과같
은피부와의접촉면적을효과적으로증가시킬
수있는적절한수단으로보호되어 있어야한
다.이보호뚜껑또는덮개는보호부품에
대한인장시험에 따라시험했을 때분리되지
않아야한다.이보호뚜껑또는덮개는5.1.5
에따라시험했을 때분리되지않아야한다.4.1.1.1모양이바르고,찌그러짐 ,비틀림등의
변형이없고균형이잡혀있어야한다.
4.1.1.2색상은선명하고 색얼룩이없고균일
하여야하며,변색이없어야한다.
4.1.1.3눈에띄는흠,조각등상처가없어야
한다.
4.1.1.4도장은이중칠,불순물,들뜸이없어야
한다.
4.1.1.5인쇄및표시는선명하여야 한다.
4.1.1.6때,거칠음,먼지등이없이끝손질이
양호하여야 한다.
4.1.1.7터짐,잔금이없고,가소제및착색제
의우러나옴이 없어야한다.
4.1.1.8정서를심히해할우려가없어야한
다.정서를심히해할우려라함은인체의피
와유사한물질등을사용하는 등에따른혐
오감을유발할수있거나선정적형상및우
리나라정통미풍 관습에저해되는 정도가큰
것을말한다.
4.1.2작은부품
4.1.2.136개월미만의어린이
36개월미만의 어린이 보호용품 과분리되는
부품은5.1.2에따라시험했을 때어떤방향
에서도작은부품원통안에 완전히들어가서
는안된다.
4.1.2.236개월이상의어린이
36개월이상의 어린이 보호용품 과분리되는
부품은5.1.2에따라시험한결과작은부품
실린더안에완전히들어가면 경고문구를표
시하여야 한다.
4.1.3가장자리
어린이보호용품 에있는접근할수있는가장
자리,모서리,또는성형부분에는 거스러미와
플래시로인한위해한날카로운가장자리가
있어서는 안된다.그렇지않다면위해한날
카로운가장자리에접근할수없도록보호장
치가되어있어야한다.
4.1.4날카로운끝
어린이보호용품의접근할수있는끝에대하
여5.1.4에따라시험했을 때위해한날카로
운끝이없어야한다.
4.1.5돌출부
잠재적으로 피부를찌를위해의우려가있는
돌출부는철사의끝을접거나매끈하게가공
된보호뚜껑또는덮개를부착하는 것과같
은피부와의접촉면적을효과적으로증가시킬
수있는적절한수단으로보호되어 있어야한
다.이보호뚜껑또는덮개는보호부품에
대한인장시험에 따라시험했을 때분리되지
않아야한다.이보호뚜껑또는덮개는5.1.5
에따라시험했을 때분리되지않아야한다.
4.1.6염색직물
5.1.6염색직물시험에따라시험시염색직물
은변퇴색용표준회색색표에의한판정시4-문구수정
-섬유 재 질 에
대한요건추가-3-현  행 개정안 비고
4.2화학적특성
4.2.1특정원소의분출
4.2.1.1어린이가입에넣어사용할의도로제
작된영․유아용품에는 다음각호의어느하
나의화학물질의용출량이허용한도를초과하
지않아야한다.
(1)안티몬,Sb60mg/kg
(2)비소,As25mg/kg
(3)바륨,Ba250mg/kg
(4)카드뮴,Cd50mg/kg
(5)크롬,Cr25mg/kg
(6)납,Pb90mg/kg
(7)수은,Hg25mg/kg
(8)셀레늄,Se500mg/kg
4.2.1.2어린이가입에넣어사용할의도로제
작된것이아닌영․유아용품은 다음각호의
어느하나의화학물질의용출량이허용한도를
초과하지않아야한다.
(1)안티몬,Sb60mg/kg
(2)비소,As25mg/kg
(3)바륨,Ba1,000mg/kg
(4)카드뮴,Cd75mg/kg
(5)크롬,Cr60mg/kg
(6)납,Pb90mg/kg
(7)수은,Hg60mg/kg
(8)셀레늄,Se500mg/kg
4.2.2염화비닐단량체용출식품과접촉하는
PVC재질의 영․유아용 공산품의염화비닐
단량체의용출량은1mg/kg을초과하지않아
야한다.
4.2.3프탈레이트계가소제의총함량
디에틸핵실프탈레이트 (DEHP),디부틸프탈레
이트(DBP),부틸벤질프탈레이트 (BBP)및디
-n-옥틸프탈레이트 (DNOP)의함유중량이0.1
%를초과하지않아야한다.다만,디-n-옥틸
프탈레이트 (DNOP)는36개월미만의어린이가
그일부분을입에넣고빨거나핥을용도로
제작된것에한한다.
4.2.4바이스페놀A용출식품과접촉하는
합성수지제 어린이용품에는 바이스페놀A의
용출량이3mg/kg을초과하지않아야한다.
4.2.52-머캅토이미다졸 용출노리개젖꼭지
에는2-머캅토이미다졸이검출되지않아야한
다.
4.2.6폼알데하이드용출노리개젖꼭지에는
폼알데하이드의 용출량이4mg/L를초과하지
않아야한다.
4.2.7페놀용출노리개 젖꼭지에는페놀의
용출량이5mg/L를초과하지않아야한다.급이상,오염용표준회색색표에의한판정시
3급이상이어야 한다.
4.2화학적특성
4.2.1납(5.2.1참조)
기질중에함유된총납의함유량을말하며
300mg/kg이하이어야 한다.(페인트및
표면코팅의경우90mg/kg이하)
4.2.2카드뮴(5.2.1참조)
기질중에함유된 총카드뮴의함유량을
말하며75mg/kg이하이어야 한다.
4.2.3니켈(5.2.2참조)
피부에직접접촉하는금속부품에 대하여
용출량이0.5㎍/㎠/week이하이어야 한다.
4.2.4프탈레이트계가소제(5.2.3참조)
합성수지 재질에는 다이에틸핵실프탈레이트
(DEHP),다이부틸프탈레이트 (DBP),부틸벤질
프탈레이트 (BBP),다이-n-옥틸프탈레이트
(DNOP),다이이소노닐프탈레이트 (DINP)및
다이이소데실프탈레이트 (DIDP)의함유중량
이0.1%를초과하지않아야한다.다만,다이
-n-옥틸프탈레이트 (DNOP),다이이소노닐프탈
레이트(DINP)및다이이소데실프탈레이트
(DIDP)는어린이의입에넣도록의도된제품
에한하여적용한다 .
4.2.5유해원소용출 (5.2.4 참조)
어린이보호용품에 사용된모든재질은표1
및표2에적합하여야 한다.
표1어린이의입에넣어사용할의도로
제작된어린이보호용품
원소명 기준치(mg/kg)보정율(%)
납(Pb)
안티몬(Sb)
비소(As)
바륨(Ba)
카드뮴(Cd)
크롬(Cr)
수은(Hg)
셀레늄(Se)90이하
60이하
25이하
250이하
50이하
25이하
25이하
500이하30
60
60
30
30
30
50
60
※유해원소 보정율산출방법
(예)납(Pb)의기준치가90㎎/㎏,결과값이
120㎎/㎏,보정율이30%인경우
수정된분석결과치는
×
이므로요구조건에 적합한것으로간주한다.
표2어린이의입에넣어사용할의도로
제작된것이아닌어린이보호용품-유해화학물질
추가
-관리대상에서
제외되는 식품
접촉재질시험
삭제-4-현  행 개정안 비고
5.시험방법
5.1기계적․물리적특성
5.1.1겉모양육안으로확인한다.
5.1.2작은부품완구자율안전확인안전기
준제2부4.2를따른다.
5.1.3가장자리 완구자율안전확인안전기준
제2부4.8을따른다.
5.1.4날카로운끝완구자율안전확인안전
기준제2부4.9를따른다.
5.1.5돌출부완구자율안전확인안전기준
제2부4.24.6.4를따른다.
5.2화학적특성
5.2.1특정원소의용출
완구자율안전확인기준제4부를따른다.
5.2.2염화비닐단량체의 용출
5.2.2.1시험용액의조제
검체를사방5㎜이하로잘게썰어약lg을
정밀히달아20mL의메스플라스크에넣고테
트라히드로퓨란을적당량가해서찬곳에보존
하고자주흔들어준다.검체가용해된후,메
탄올·드라이아이스욕에서냉각한테트라히드로
퓨란을가하여메탄올·드라이아이스욕중에서
20mL로하고,메탄올·드라이아이스욕중에서
보관한다 .
-테트라히드로퓨란:테트라히드로퓨란(특급)
에황산제일철(특급)또는수소화리티움알루
미늄을가해서증류하여시험을방해하는 물
질을함유하지 아니한것을확인한다.
5.2.2.2시험
(1)정성시험
시험용액및염화비닐표준용액각각l0μL씩
을사용하여 다음의조작조건에서 가스크로
마토그래피를실시하여시험용액의가스크로
마토그램의피크검출시간과염화비닐표준용원소명 기준치(mg/kg)보정율(%)
납(Pb)
안티몬(Sb)
비소(As)
바륨(Ba)
카드뮴(Cd)
크롬(Cr)
수은(Hg)
셀레늄(Se)90이하
60이하
25이하
1000이하
75이하
60이하
60이하
500이하30
60
60
30
30
30
50
60
※유해원소 보정율산출방법
(예)납(Pb)의기준치가90㎎/㎏,결과값이
120㎎/㎏,보정율이30%인경우
수정된분석결과치는
×
이므로요구조건에 적합한것으로간주한다.
4.2.6섬유류의폼알데하이드검출량
5.2.5섬유류의폼알데하이드검출량시험에따
라시험했을 때36개월미만어린이보호용품
은20mg/kg이하,36개월이상어린이보호용
품은75mg/kg이하이어야 한다.
5.시험방법
5.1기계적․물리적특성
5.1.1겉모양육안으로확인한다.
5.1.2작은부품 자율안전확인안전기준 부속
서36(완구)제2부4.2를따른다.
5.1.3가장자리 자율안전확인안전기준 부속
서36(완구)제2부4.8을따른다.
5.1.4날카로운끝자율안전확인안전기준 부
속서36(완구)제2부4.9를따른다.
5.1.5돌출부자율안전확인안전기준 부속서
36(완구)제2부4.24를따른다.
5.1.6염색직물시험KSKISO105-
E04에명기된방법에따른다.
5.2화학적특성
5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 
자율안전확인안전기준 부속서35.A(어린이용
장신구-납및카드뮴함유량)에따른다.
5.2.2니켈용출량
자율안전확인안전기준 부속서35.B(어린이용
장신구-니켈용출량)에따른다
5.2.3프탈레이트계가소제함유량
자율안전확인안전기준 부속서35.C(어린이용
장신구-프탈레이트계 가소제)에따른다
5.2.4 유해원소 용출
자율안전확인안전기준 부속서36(완구)제4
부에따른다
5.2.5섬유류의폼알데하이드검출시험
KSKISO14184-1 에따라측정한다.-요건추가
-요건추가에 따
른시험방법 추가
-요건삭제에따
른시험방법삭제-5-현  행 개정안 비고
액의가스크로마토그램의염화비닐피크의검
출시간을비교한다.
<조작조건 1>
-칼럼충전제:가스크로마토그래피용다
공성폴리마비즈(표준망체l49μm∼l77μm)
를사용한다 .또는이와동등한것
-칼럼:내경(3∼4)㎜,길이l.5m의
스테인레스관또는유리관을 사용한다 .또는
이와동등한것
-칼럼온도:l20℃
-주입부온도:l50℃
-검출기:수소염이온화검출기를 사용
한다.L50℃부근에서조작한다 .수소및공
기량은검출감도가 최고가되도록조절한다.
-이동가스:질소가스를사용한다 .염화비
닐이약(3∼4)분에서유출하는 유속으로조절
한다.
-칼럼담체:가스크로마토그래피용규조
토(표준망체149μm∼l77μm)를사용한다 .
<조작조건2>
-칼럼충전제:칼럼담체에가스크로마토
그래피용폴리프로필렌글리콜을(l5∼20)%
함유시킨다.또는이와동등한것
-칼럼:내경(3∼4)㎜,길이(2∼3)m
의스테인레스관또는유리관을 사용한다 .또
는이와동등한것
-칼럼온도:(60∼70)℃
-주입부온도:l50℃
-검출기:수소염이온화검출기를 사용
한다.200℃부근에서조작한다 .수소및공기
량은검출감도가 최고가되도록조절한다.
-이동가스:질소가스를사용한다 .염화
비닐이약90초에서유출하는 유속으로조절
한다.
(2)정량시험
5.2.2.2(1)의정성시험에서 시험용액의가
스크로마토그램의피크검출시간과염화비닐
표준용액의가스크로마토그램의염화비닐피
크의검출시간이일치할때는다음시험을한
다.
5.2.2.2(1)의정성시험의 조작조건 l또는
2중어느쪽이든적절한조건하에서얻어진
시험결과를기초로하여,시험용액및염화비
닐표준용액중의가스크로마토그래피를실시하
여피크높이또는피크면적법으로 정량한다.
-염화비닐표준용액:200mL의메스플라
스크에에탄올약l90mL를넣고,실리콘마개
를해서중량을측정한다.이메스플라스크를
메탄올․드라이아이스욕에서냉각하고,미리
액화한염화비닐약200㎎을실리콘마개를
통해서주입한다.곧무게를측정하여중량a
(㎎)을정확히구한다.실리콘마개를통하여
메탄올·드라이아이스욕에서냉각한에탄올을
주입해200mL로한다.곧이것을메탄올·6.검사방법
6.1모델의구분어린이보호용품 의모델은
3.에의한종류별,재질별로 구분한다 .
6.2 시료채취 방법필요할경우시료는
KSQ1003랜덤샘플링방법에의거채취한
다.
6.3 시료의 크기 및 판정시료크기및합
부판정은 다음표3과같다.다만,합부판정시
표시사항은 제외한다 .
표3시료의크기및판정
검사구분시료의
크기(n)합격
판정개수 (Ac)불합격
판정개수 (Re)
자율안전확
인1 0 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여
시험하는데필요한시료의최소수량또는질
량
7. 표  시
제품또는최소단위포장마다보기쉬운곳에
쉽게지워지지않는방법으로 다음과같이표
시한다.다만,사용상주의사항은 제품또는
포장이외의 사용설명서등에별도표시할수
있다.
7.1품명
7.2 종류
7.3모델명
7.4사용연령
7.5 제조연월
7.6 제조자명
7.7 수입자명 (수입품에 한함)
7.8 주소 및 전화번호
7.9 제조국명
7.10 경고
7.10.136개월이상어린이보호용품 중작은
부품이있는제품
“경고!3세미만의어린이는 사용할수없음.
작은부품을포함하여아이가삼킬위험이있
음”을표시하거나 아래와같은그림표시를
하여야한다.
7.10.2유아의입에넣어사용할용도로제작
된것이아닌어린이보호용품 의합성수지 재
질에프탈레이트계 가소제DNOP,DINP또는
DIDP가0.1%를초과하여포함된제품
“경고!입에넣으면프탈레이트계 가소제가
용출될수있으니입에넣지말것”-6-현  행 개정안 비고
드라이아이스욕에서냉각하고이액lmL를
취하여메탄올·드라이아이스욕에서냉각한에
탄올을가해200mL로하고다시이액l
mL를취해서메탄올․드라이아이스욕에서냉
각한에탄올을가하여100mL로한다.메탄
올․드라이아이스욕중에서 보존한다.
표준용액의보정계수=Amg
-에탄올(염화비닐시험용):에탄올(99.5
v/v%)에황산제1철을가해서증류하여염
화비닐의시험을 방해하는 물질을 함유하지
아니한것을확인한다.
5.2.3프탈레이트계가소제함량KSM
1991을따른다.
5.2.4비스페놀A용출
제품으로부터 수용성또는지용성식품시뮬
란트로BPA를추출한후,형광검출(FLD)을
사용한HPLC로이를동정하고 ,0.1μg/mL
이하의BPA농도에대하여그수준을측정한
다.가스크로마토그래피(GC)등의대체방법
이인증되었으나 ,예비-농축및유도단계들
이필요하여측정이간접적이다.
제품내에100mL의수용성또는지용성식
품시뮬란트용액을넣는다.이양이제품에
비하여너무많을경우,제품용량의50%에
상당하는양의시뮬란트를사용한다 .다른방
법으로,제품을 적당한용기에담고,제품을
덮기에중분한양의시뮬란트용액을첨가한
다.40°C의건조오븐내에서24시간동안
정적조건에서 보관한다 .다른해당식품시
뮬란트용액에대하여 이과정을 반복한다.
수용성 용액의경우,건조오븐에서보관한
후,약1mL의용액을HPLC주입에적합한
유리병에옮긴다.
지용성식품용액의경우,건조오븐에서보관
한후,용액의무게를재어(1±0.01)g을시
험관에넣는다.피펫으로3.0mL의n-헥산을
첨가하고잘섞는다.그후,피펫으로2,0
mL(1:1)의메탄올/물을첨가하고수동교반기,
볼텍스(vortex)에서1분동안섞는다.적어도
30분이상층이분리되도록한다.피펫을이
용하여,약1mL의수용성(아래)층을제거하
여그용액을HPLC주입에적합한유리병으
로옮긴다.
주의샘플은빛을차단된,뚜껑이있는용
기에서+4°C에냉장보관되어야 한다.
BPA이동량은시험샘플용액을HPLC에주
입하고시험용액의BPA-성분을측정하기위
하여수동으로또는데이터취급소프트웨어
로유도된(통상적방법으로얻어진)검정곡
선을사용하여측정한다.
이동된BPA의수준을측정하는데적합하다
고밝혀진분석조건7.11 사용상 주의사항
-노리개젖꼭지
관련요건2부
로이동-7-현  행 개정안 비고
칼럼:250x4mmNucleosil 100-5-C18.
칼럼온도:25°C.
이동상 :메탄올:물(65:35);이소크라틱
(isocratic).
유속:0.6mL/min.
주입부피:40μL.
또는
컬럼:C18-코팅된구형실리카겔로채워진
스테인리스스틸250x4.6mm
입자크기5μm(9%탄소하중및
end-capped)(HypersilODS5μm)
이동상:메탄올:물(70:30).
유속:1.0mL/min.
검출:
BPA:형광검출기(FLD);여기파장Ex=
275nm,방출파장Em=313nm
체류시간:BPA;각각약10.2분또는4.5분
5.2.52-머캅토이미다졸 용출
(1)시험용액의조제시료1.0g를원통여
지에넣고속실렛추출기를 사용하여메탄올
약45mL로8시간추출한다 .이추출액을
농축하여약1mL로하여시험용액으로한
다.
(2)시험시험용액및2-머캅토이미다졸표
준용액10μL를각각미량피펫을사용하여
박층판에찍고바람으로건고한다 .이박층판
을초산에틸및벤젠의혼합용액(5:1)과초
산에틸,메탄올,암모니아수및물의혼합용액(
30:2:1:1)을각각전개용매로 하여박
층크로마토그라피를실시한다.전개용매가 검
액을찍은점에서약10㎝높이로올라갔
을때전개를중지하고 ,바람으로 말린다음
2,6-디클로로퀴논․클로로이미드시액을분무
하고120℃에서10분간가열하고관찰한다.
다만,박층판은담체로써박층크로마토그
라피용실리카겔을사용하고 ,120℃에서1
시간건조한것을사용한다 .
-2-머캅토이미다졸표준용액:2-머캅토이미
다졸(순도95%이상)200㎎을메탄올에용
해하여100mL로하고,이액1mL에메탄
올을넣어100mL로한다(20㎍/mL).
-2,6-디클로로퀴논․클로로이미드시액:
2,6-디클로로퀴논․클로로이미드 100㎎을
에탄올에녹여10mL로한다.
-염소를함유한고무제의 기구및용기·포
장의판별법
동망(망의간격0.25mm,망의두께0.174
mm)을폭1.5㎝,길이5㎝로잘라동선의
한쪽끝에감는다.분젠버너의무색불꽃중
에서불꽃이녹색또는청색을나타내지않을
때까지가열한다음식힌다.이조작을반복
하여산화동의 피막을완전히입힌다.식힌후
이동망상에검체1㎎을부착하여점화시켜
연소시킨다.이조작을3회반복한후동망을-8-현  행 개정안 비고
무색불꽃중에넣어불꽃의색을관찰한다.염
소를함유한경우에는녹색의불꽃이생긴다.
5.2.6폼알데하이드용출
(1)시험용액의조제검체를물로잘씻은
후표면적l㎠에대하여2mL의비율로6
0℃로가열한물에검체를담근후시계접시
로덮고60℃를유지하면서 때때로저어주며
30분간침출한다 .다만l00℃이상에서 사용
하는검체는95℃를유지하면서 30분간침출
하고,노리개젖꼭지에 있어서는 검체lg에대
하여20mL의비율로40℃로가열한물에
검체를담근후40℃를유지하면서24시간
침출한다 .
(2)시험침출용액으로서물을사용하여 만든
시험용액에대하여다음의시험을한다.시험
용액5mL를시험관에취하고이에아세틸아
세톤시액5mL를가하여섞은후비등수욕
중에서l0분간가열하고식힌다음파장425
㎚에서흡광도를측정한다.(다만,시험용액이
착색되었을 경우에는 시험용액200mL및
물50mL를증류기에취하고이에20%인
산lmL를가한후200mL의메스실린더에
물5∼10mL를넣고냉각기에아답터가물에
잠기게하여증류한다.유액이약l90mL에
달하였을때증류를그치고물을가하여200
mL로한다.이중5mL를취하여시험한
다).
-포름알데 히드표준용액:헥사민(특급)
77.8㎎을물에녹여서lL로한다.이액
4mL에물을가하여l00mL로한다.
-아세틸아세톤시액:초산암모늄l50g를물
에녹이고이에빙초산3mL와아세틸아세톤
2mL를가하고다시물을가하여l,000mL로
한다.사용할때마다만든다.
5.2.7페놀용출
(1)시험용액의조제검체를물로잘씻은
후표면적l㎠에대하여2mL의비율로6
0℃로가열한물에검체를담근후시계접시
로덮고60℃를유지하면서 때때로저어주며
30분간침출한다 .다만l00℃이상에서 사용
하는검체는95℃를유지하면서 30분간침출
하고,노리개젖꼭지에 있어서는 검체lg에대
하여20mL의비율로40℃로가열한물에
검체를담근후40℃를유지하면서24시간
침출한다 .
(2)시험물또는4%초산을이용해얻은
시험용액30mL를비색관에취하고(4%초
산용출용액일경우는4M수산화나트륨용액
을사용하여초산을중화하고 ,BTB시험지를
사용하여pH를약7.0으로조절한다),붕산완
충액3mL를가해서잘흔들어섞은후4-아
미노안티피린용액5mL및페리시안화칼륨
용액2.5mL를가한후물로전량이50mL
가되게잘혼합한다.실온에서10분간방치-9-현  행 개정안 비고
한후,파장510㎚에서의흡광도를측정하여
검정곡선으로부터 시험용액중의페놀농도를
구한다.
<검량선의작성>
따로페놀표준용액0.5,1.0,1.5,2.0및2.5
mL를비색관에취하고,각각에물을가하여
30mL로하고이것에붕산완충액3mL를가
한다.이하시험용액과마찬가지로조작하여
검량선을작성한다 .
-페놀표준용액:페놀(특급)을정확히달아
1mL중10㎎의페놀을함유하도록녹여
서원액으로한다.그다음에원액1mL를
정확히취하고이것을물로100mL로한액
을표준용액으로한다(100㎍/mL).
-4-아미노안티피린용액:4-아미노안티피린
(특급)1.36ｇ을물에녹여서전량이1,000
mL가되게한다.
-붕산완충액:1M수산화나트륨용액∙1
M붕산(9:10).
-페리시안화칼륨용액:페리시안화칼륨
(K3Fe(CN)6,특급)8.6ｇ을물에녹이고,
암모니아수1.8mL및물로전량이1,000mL
가되게한다.
6.검사방법
6.1모델의구분합성수지제주방용품및일
반용품의 모델은3.에의한종류별,합성수지
의재질별로 구분한다 .
6.2 시료채취 방법필요할경우시료는
KSA3151에의거채취한다.
6.3 시료의 크기 및 판정시료크기및합
부판정은 다음표7과같다.다만,합부판정시
표시사항은 제외한다 .
표7시료의크기및판정
검사구분시료의
크기(n)합격
판정개수 (Ac)불합격
판정개수 (Re)
자율안전확인 10 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여
시험하는데필요한시료의최소수량또는질
량
7. 표  시
제품또는최소단위포장마다보기쉬운곳에
쉽게지워지지않는방법으로 다음과같이표
시한다.다만,사용상주의사항은 제품또는
포장이외의 사용설명서등에별도표시할수
있다.
7.1품명
7.2 종류
7.3모델명
7.4사용연령
7.5 제조연월-10-현  행 개정안 비고
7.6 제조자명
7.7 수입자명 (수입품에 한함)
7.8 주소 및 전화번호
7.9 제조국명
7.10 경고
7.10.136개월이상48개월미만용작은부품
이있는제품
“경고!3세미만의어린이는 사용할수없음.
작은부품을포함하여아이가삼킬위험이있
음”을표시하거나 아래와같은그림표시를
하여야한다.
7.10.2프탈레이트계 가소제DNOP,DINP또
는DIDP가포함된제품
“경고!입에넣으면프탈레이트계 가소제가
용출될수있으니입에넣지말것”
7.11 사용상 주의사항
2부유아용노리개젖꼭지
(Soothers forbabiesandyoungchildren)
1.적용범위 이기준은유아용노리개젖꼭지
의안전요건 ,시험방법 및표시사항 등에대하
여규정한다 .
2.관련표준 다음에나타내는 표준은이기준
에인용됨으로써 이기준의일부를구성한다 .
이러한관련표준은그최신판을 적용한다 .
KSQ1003랜덤샘플링방법
자율안전확인안전기준부속서36(완구)
자율안전확인안전기준부속서35(어린이용
장신구)
KSKISO105-E04텍스타일-염색견뢰
도시험
KSKISO14184-1텍스타일-포름알데히
드측정
KSM1992:어린이용제품및육아용제
품－탄성체또는고무재질의젖꼭지및노
리개젖꼭지중니스로스아민및니트로스
화할수있는물질의유출량검출방법
3.용어의정의
3.1노리개젖꼭지
영양의공급없이영유아가빨아들이며 만족
하는용도의제품(그림1참조)
3.2젖꼭지-기준추가-11-현  행 개정안 비고
입안에들어갈수있도록설계된노리개젖꼭
지의부분인유연한젖꼭지
3.3보호막(shield)
젖꼭지뒤에위치하여 영유아의입안에노리
개젖꼭지 전체가빨려들어가는 것을막아주
는막
3.4고리또는손잡이(ringorknob)
보호막에 인접해있거나 보호막에 부착되어
노리개젖꼭지를 잡기쉽게하는구조
참고고리,손잡이또는커버는보호막또는
플러그의 일부이거나 보호막또는플러그에
부착된분리가능한부품.
3.5플러그
젖꼭지의 목부분내에위치한장치로젖꼭지
를보호막에단단히고정하는 장치
3.6커버
플러그를열리지못하게보호하는 장치
3.7공기구멍
노리개젖꼭지 보호막에 있는구멍으로우연히
젖꼭지가입안에막히는경우영유아가숨쉴
수있는공기구멍을제공한다 .또한공기구멍
은부압작용으로 인해노리개젖꼭지가 목구
멍으로빨려들어가는 위험을줄인다.
1.젖꼭지2.보호막3.손잡이(고리)4.플러
그5.커버7.보호막의흡입면
그림1-노리개젖꼭지의 예
4.안전요건
4.1기계적․물리적특성
4.1.1일반구조
노리개젖꼭지는 어떠한날카로운끝이나가장
자리가없어야하며,흡입부분의표면은부드
러워야한다.노리개젖꼭지는 유아에의해분
리가능한작은부품이 없어야한다.
4.1.2보호막(5.1.2시험방법참조)
4.1.2.1보호막은 시험기구의 구멍을통과하지
않아야한다.-12-현  행 개정안 비고
4.1.2.2보호막에는 최소한20mm2의면적을
갖는공기구멍이대칭으로2개가있어야하고
보호막둘레로부터 최소한5mm떨어져있어
야한다.
4.1.3돌출부
꼭지반대쪽에있는보호막전면의돌출부는
5.1.3돌출부시험방법에 따라측정할때16
mm를초과해서는 안된다.
4.1.4젖꼭지
보호막을 고정하고 젖꼭지끝부분을5.1.4젖
꼭지시험방법에 따라시험하였을때젖꼭지
의파손이없어야한다.
4.1.5고리또는손잡이
보호막을 고정하고 고리또는손잡이부분을
5.1.5고리또는손잡이시험방법에 따라시험
하였을때고리또는손잡이의파손또는빠
짐이없어야한다.
4.1.6내열성
노리개젖꼭지를 5.1.6내열성시험에따라시
험했을때변형,변색등이상이없어야하며,
4.1.4항및4.1.5항의안전요건에 적합하여야
한다.
4.1.7염색직물5.1.7염색직물시험에따라
시험시염색직물은변퇴색용표준회색색표
에의한판정시4급이상,오염용표준회색색
표에의한판정시3급이상이어야 한다.
4.2화학적특성
4.2.1납(5.2.1시험방법참조)
기질중에함유된총납의함유량을말하며
300mg/kg이하이어야 한다.(페인트및
표면코팅의경우90mg/kg이하)
4.2.2카드뮴(5.2.1시험방법참조)
기질중에함유된 총카드뮴의함유량을
말하며75mg/kg이하이어야 한다.
4.2.3프탈레이트계가소제(5.2.2시험방법
참조)
노리개젖꼭지에 사용된 합성수지 재질은 표
1에적합하여야 한다.
표1프탈레이트계가소제함유기준
프탈레이
트
가소제DEHP
총함유량 0.1%
이하DBP
BBP
DINP
DIDP
DNOP
(1)DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트 )
(2)DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트 )
(3)BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트 )
(4)DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트 )
(5)DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트 )
(6)DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트 )
4.2.4유해원소용출(5.2.3시험방법참조)-13-현  행 개정안 비고
노리개젖꼭지에 사용된모든재질은표2에
적합하여야 한다.
표2유해원소용출기준
원소명 기준치(mg/kg)보정율(%)
납(Pb)
안티몬(Sb)
비소(As)
바륨(Ba)
카드뮴(Cd)
크롬(Cr)
수은(Hg)
셀레늄(Se)90이하
60이하
25이하
250이하
50이하
25이하
25이하
500이하30
60
60
30
30
30
50
60
※유해원소 보정율산출방법
(예)납(Pb)의기준치가90㎎/㎏,결과값이
120㎎/㎏,보정율이30%인경우
수정된분석결과치는
×
이므로요구조건에 적합한것으로간주한다.
4.2.5섬유류의폼알데하이드검출량
5.2.4섬유류의폼알데하이드검출량시험에따
라시험했을 때20mg/kg이하이어야 한다.
4.2.6N-니트로사민과N-니트로사인가능
물질들의용출
5.2.5항에따라시험을실시하였을때탄성체
나고무에서 총N-니트로사민과N-니트로사
인가능물질들의 용출이표3에제시된한계
치를초과하여서는 안된다.
표3-N-니트로사민과N-니트로스가능
물질들의용출과허용치
물질 허용치 (mk/kg)
N-니트로사민
(N-Nitrosamin)0.01
N-니트로사인 가능물질
(N-Nitrosatablesubstance)0.1
4.2.72-머캅토이미다졸 용출
5.2.6항에따라시험을실시하였을때노리개
젖꼭지에는2-머캅토이미다졸이검출되지않
아야한다.
4.2.8폼알데하이드용출
5.2.7항에따라시험을실시하였을때노리개
젖꼭지에는폼알데하이드의 용출량이4mg/L
를초과하지않아야한다.
4.2.9페놀용출
5.2.8항에따라시험을실시하였을때노리개
젖꼭지에는페놀의용출량이5mg/L를초과
하지않아야한다.
4.2.9비스페놀A용출-14-현  행 개정안 비고
5.2.9항에따라시험을실시하였을때노리개
젖꼭지에는 비스페놀A의용출량이3mg/kg
을초과하지않아야한다.
5.시험방법
5.1기계적․물리적특성
5.1.1일반구조 
작은부품 ,날카로운가장자리 및날카로운끝
시험은자율안전확인안전기준 부속서36(완
구)제2부5.2,5.8,5.9항을따른다.
5.1.2보호막시험
젖꼭지부분을그림2(a)의노리개젖꼭지시
험도구의 구멍가운데에올려놓고그림2(b)와
같이시험도구의뒷부분으로빠져나오도록
한다.원형이 아닌보호막이 부착된 노리개
젖꼭지의 경우에는 시험도구 구멍위에보호
막을나란히올려놓는다.그다음서서히5
초동안10N의힘을가한후,10초간힘을
유지시킨다.
그림2-노리개젖꼭지의 시험도구
5.1.3돌출부시험
젖꼭지를 수평으로꽉잡고고정시킨다.힌지
처리된손잡이또는고리가부착된노리개젖
꼭지인경우에는힌지부분을수평이되게한
다.보호막으로부터 돌출된부분을평평한판
에대고천천히힘을가한다.젖꼭지의 수평
방향으로힘을가하되10N을초과하지않도
록한다.판은젖꼭지와 수평을유지하도록
한다.판을누르면돌출부는힌지처리된부-15-현  행 개정안 비고
분근처에서 구부러지거나회전한다.이때
판과보호막사이의거리를측정한다.
단위:mm
1.10N의힘을적용하여움직이는손잡이의
위치
2.평평한판
3.보호막의뒷면
그림3-돌출부시험
5.1.4젖꼭지시험
보호막을 잡고노리개젖꼭지를 고정한후,젖
꼭지끝부분을잡고여러방향으로젖꼭지를
잡아당긴다.5초동안서서히45N의힘을
가하고10초간45N의힘을유지시킨다.
5.1.5고리또는손잡이시험
보호막또는젖꼭지하단부분을잡고노리개
젖꼭지를 고정시킨후,여러방향으로손잡이
또는고리를밀거나당긴다.5초동안서서히
10N의힘을가하고10초간유지시킨다.
5.1.6내열시험
5.1.4및5.1.5항의시험을한후모든노리개
젖꼭지에 대해내열시험을실시한다.노리개
젖꼭지를끓는물에5분동안담근후꺼내서
실내온도(16~27도)℃에서5분동안식힌다.
그후,끓는물에다시5분동안담근다.이러
한내열시험을6회반복해서실시한다.6회의
반복시험후에노리개젖꼭지의 상태를확인
한후5.1.4및5.1.5항의시험을실시한다.
5.1.7염색직물시험KSKISO105-
E04에명기된방법에따른다.
5.2화학적특성시험방법
5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 
자율안전확인안전기준 부속서35.A(어린이용
장신구-납및카드뮴함유량)에따른다.
5.2.2프탈레이트계가소제함유량
자율안전확인안전기준 부속서35.C(어린이용-16-현  행 개정안 비고
장신구-프탈레이트계 가소제)에따른다
5.2.3 유해원소 용출
자율안전확인안전기준 부속서36제4부(완구
-유해화학물질)에따른다
5.2.4섬유류의폼알데하이드검출시험
KSKISO14184-1에따라시험한다 .
5.2.5N-니트로사민과N-니트로사인가능
물질들의용출시험
KSM1992:어린이용 제품및육아용제품
－탄성체또는고무재질의 젖꼭지및노리개
젖꼭지중니스로스아민및니트로스화할수
있는물질의유출량검출방법에 따른다.
5.2.62-머캅토이미다졸 용출
(1)시험용액의조제시료1.0g를원통여
지에넣고속실렛추출기를 사용하여메탄올
약45mL로8시간추출한다 .이추출액을
농축하여약1mL로하여시험용액으로한
다.
(2)시험시험용액및2-머캅토이미다졸표
준용액10μL를각각미량피펫을사용하여
박층판에찍고바람으로건고한다 .이박층판
을초산에틸및벤젠의혼합용액(5:1)과초
산에틸,메탄올,암모니아수및물의혼합용액(
30:2:1:1)을각각전개용매로 하여박
층크로마토그라피를실시한다.전개용매가 검
액을찍은점에서약10㎝높이로올라갔
을때전개를중지하고 ,바람으로 말린다음
2,6-디클로로퀴논․클로로이미드시액을분무
하고120℃에서10분간가열하고관찰한다.
다만,박층판은담체로써박층크로마토그라
피용실리카겔을사용하고 ,120℃에서1시간
건조한것을사용한다 .
-2-머캅토이미다졸표준용액:2-머캅토이미
다졸(순도95%이상)200㎎을메탄올에용
해하여100mL로하고,이액1mL에메탄
올을넣어100mL로한다(20㎍/mL).
-2,6-디클로로퀴논․클로로이미드시액:
2,6-디클로로퀴논․클로로이미드 100㎎을
에탄올에녹여10mL로한다.
-염소를함유한고무제의 기구및용기·포장
의판별법
동망(망의간격0.25mm,망의두께0.174
mm)을폭1.5㎝,길이5㎝로잘라동선의
한쪽끝에감는다.분젠버너의무색불꽃중
에서불꽃이녹색또는청색을나타내지않을
때까지가열한다음식힌다.이조작을반복하
여산화동의 피막을완전히입힌다.식힌후
이동망상에검체1㎎을부착하여점화시켜
연소시킨다.이조작을3회반복한후동망을
무색불꽃중에넣어불꽃의색을관찰한다.염
소를함유한경우에는녹색의불꽃이생긴다.
5.2.7폼알데하이드용출
(1)시험용액의조제검체를물로잘씻은
후표면적l㎠에대하여2mL의비율로6-17-현  행 개정안 비고
0℃로가열한물에검체를담근후시계접시
로덮고60℃를유지하면서 때때로저어주며
30분간침출한다 .다만l00℃이상에서 사용하
는검체는95℃를유지하면서 30분간침출하
고,노리개젖꼭지에 있어서는 검체lg에대하
여20mL의비율로40℃로가열한물에검
체를담근후40℃를유지하면서24시간침
출한다.
(2)시험침출용액으로서물을사용하여 만든
시험용액에대하여다음의시험을한다.시험
용액5mL를시험관에취하고이에아세틸아
세톤시액5mL를가하여섞은후비등수욕
중에서l0분간가열하고식힌다음파장425
㎚에서흡광도를측정한다.(다만,시험용액이
착색되었을 경우에는 시험용액200mL및
물50mL를증류기에취하고이에20%인
산lmL를가한후200mL의메스실린더에
물5∼10mL를넣고냉각기에아답터가물에
잠기게하여증류한다.유액이약l90mL에
달하였을때증류를그치고물을가하여200
mL로한다.이중5mL를취하여시험한
다).
-포름알데 히드표준용액:헥사민(특급)
77.8㎎을물에녹여서lL로한다.이액
4mL에물을가하여l00mL로한다.
-아세틸아세톤시액:초산암모늄l50g를물
에녹이고이에빙초산3mL와아세틸아세톤
2mL를가하고다시물을가하여l,000mL로
한다.사용할때마다만든다.
5.2.8페놀용출
(1)시험용액의조제검체를물로잘씻은
후표면적l㎠에대하여2mL의비율로6
0℃로가열한물에검체를담근후시계접시
로덮고60℃를유지하면서 때때로저어주며
30분간침출한다 .다만l00℃이상에서 사용하
는검체는95℃를유지하면서 30분간침출하
고,노리개젖꼭지에 있어서는 검체lg에대하
여20mL의비율로40℃로가열한물에검
체를담근후40℃를유지하면서24시간침
출한다.
(2)시험물또는4%초산을이용해얻은
시험용액30mL를비색관에취하고(4%초
산용출용액일경우는4M수산화나트륨용액
을사용하여초산을중화하고 ,BTB시험지를
사용하여pH를약7.0으로조절한다),붕산완
충액3mL를가해서잘흔들어섞은후4-아
미노안티피린용액5mL및페리시안화칼륨
용액2.5mL를가한후물로전량이50mL
가되게잘혼합한다.실온에서10분간방치
한후,파장510㎚에서의흡광도를측정하여
검정곡선으로부터 시험용액중의페놀농도를
구한다.
<검량선의작성>
따로페놀표준용액0.5,1.0,1.5,2.0및2.5-18-현  행 개정안 비고
mL를비색관에취하고,각각에물을가하여
30mL로하고이것에붕산완충액3mL를가
한다.이하시험용액과마찬가지로조작하여
검량선을작성한다 .
-페놀표준용액:페놀(특급)을정확히달아
1mL중10㎎의페놀을함유하도록녹여
서원액으로한다.그다음에원액1mL를
정확히취하고이것을물로100mL로한액
을표준용액으로한다(100㎍/mL).
-4-아미노안티피린용액:4-아미노안티피린
(특급)1.36ｇ을물에녹여서전량이1,000
mL가되게한다.
-붕산완충액:1M수산화나트륨용액∙1
M붕산(9:10).
-페리시안화칼륨용액:페리시안화칼륨
(K3Fe(CN)6,특급)8.6ｇ을물에녹이고,암
모니아수1.8mL및물로전량이1,000mL가
되게한다.
5.2.9비스페놀A(BPA)용출
제품으로부터 수용성또는지용성식품시뮬
란트로BPA를추출한후,형광검출(FLD)을
사용한HPLC로이를동정하고 ,0.1μg/mL
이하의BPA농도에대하여그수준을측정한
다.가스크로마토그래피(GC)등의대체방법
이인증되었으나 ,예비-농축및유도단계들
이필요하여측정이간접적이다.
제품내에100mL의수용성또는지용성식
품시뮬란트용액을넣는다.이양이제품에
비하여너무많을경우,제품용량의50%에
상당하는양의시뮬란트를사용한다 .다른방
법으로,제품을적당한용기에담고,제품을
덮기에중분한양의시뮬란트용액을첨가한
다.40°C의건조오븐내에서24시간동안
정적조건에서 보관한다 .다른해당식품시
뮬란트용액에대하여 이과정을 반복한다.
수용성 용액의경우,건조오븐에서보관한
후,약1mL의용액을HPLC주입에적합한
유리병에옮긴다.
지용성식품용액의경우,건조오븐에서보관
한후,용액의무게를재어(1±0.01)g을시
험관에넣는다.피펫으로3.0mL의n-헥산을
첨가하고잘섞는다.그후,피펫으로2,0
mL(1:1)의메탄올/물을첨가하고수동교반기,
볼텍스(vortex)에서1분동안섞는다.적어도
30분이상층이분리되도록한다.피펫을이
용하여,약1mL의수용성(아래)층을제거하
여그용액을HPLC주입에적합한유리병으
로옮긴다.
주의샘플은빛을차단된,뚜껑이있는용
기에서+4°C에냉장보관되어야 한다.
BPA이동량은시험샘플용액을HPLC에주
입하고시험용액의BPA-성분을측정하기위
하여수동으로또는데이터취급소프트웨어-19-현  행 개정안 비고
로유도된(통상적방법으로얻어진)검정곡
선을사용하여측정한다.
이동된BPA의수준을측정하는데적합하다
고밝혀진분석조건
칼럼:250x4mmNucleosil 100-5-C18.
칼럼온도:25°C.
이동상 :메탄올:물(65:35);이소크라틱
(isocratic).
유속:0.6mL/min.
주입부피:40μL.
또는
컬럼:C18-코팅된구형실리카겔로채워진
스테인리스스틸250x4.6mm
입자크기5μm(9%탄소하중및
end-capped)(HypersilODS5μm)
이동상:메탄올:물(70:30).
유속:1.0mL/min.
검출:
BPA:형광검출기(FLD);여기파장Ex=
275nm,방출파장Em=313nm
체류시간:BPA;각각약10.2분또는4.5분
6.검사방법
6.1모델의구분노리개젖꼭지의 모델은재질
별,모양별로 구분한다 .
6.2 시료채취 방법필요할경우시료는
KSQ1003랜덤샘플링방법에의거채취한
다.
6.3 시료의 크기 및 판정시료크기및합
부판정은 다음표3과같다.다만,합부판정시
표시사항은 제외한다 .
표3시료의크기및판정
검사구분시료의
크기(n)합격
판정개수 (Ac)불합격
판정개수 (Re)
자율안전확인 1 0 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여
시험하는데필요한시료의최소수량또는질
량
7. 표  시
제품또는최소단위포장마다보기쉬운곳에
쉽게지워지지않는방법으로 다음과같이표
시한다.다만,사용상주의사항은 제품또는
포장이외의 사용설명서등에별도표시할수
있다.
7.1품명
7.2모델명
7.3재질
7.4 제조연월
7.5 제조자명
7.6 수입자명 (수입품에 한함)-20-현  행 개정안 비고
7.7 주소 및 전화번호
7.8 제조국명
7.9 경고
‘경고-목이조일위험이있으므로노리개
젖꼭지를유아의목에걸지마시오’
7.10 사용상 주의사항
-손잡이나 고리등단단한부품으로 인해발
생할수있는위험성
-노리개젖꼭지가 삼킴으로인한위험성
3부유아용노리개젖꼭지걸이
(Soother holderforbabiesandyoung
children)
1.적용범위 이기준은유아용노리개젖꼭지
걸이의안전요건 ,시험방법 및표시사항 등에
대하여규정한다 .
2.관련표준 다음에나타내는 표준은이기준
에인용됨으로써 이기준의일부를구성한다 .
이러한관련표준은그최신판을 적용한다 .
KSQ1003랜덤샘플링방법
자율안전확인안전기준부속서36(완구)
자율안전확인안전기준부속서35(어린이용
장신구)
KSKISO105-E04텍스타일-염색견뢰
도시험
KSKISO14184-1텍스타일-포름알데히
드측정
3.용어의정의
3.1노리개젖꼭지걸이(그림1참조)
영유아의옷등에노리개젖꼭지를 고정할수
있게하는제품
3.2노리개젖꼭지
영양의공급없이영유아가빨아들이며 만족
하는용도의제품
3.3의류부착기구
노리개젖꼭지 걸이를영유아의옷등에단단히
고정하는 장치
3.4노리개젖꼭지부착기구
노리개젖꼭지 걸이를노리개젖꼭지에 단단히
고정하는 장치
3.5끈,띠
의류부착기구와 노리개젖꼭지 부착기구를연
결하는장치
3.6터치식부착기구
섬유연결표면을함께누르면고정되는 장치
3.7누름(스냅)단추
함께누르면맞물리는두개의부품으로 된-21-현  행 개정안 비고
장치
3.8공기구멍
둥근부분의구멍으로최소20mm2
3.9끈
모노필라멘트,직조,꼬인로프,플라스틱직조
테이프,리본,섬유등일반적으로끈으로불
리는가늘고,유연한재료로만들어진부분
1의류부착기구
2띠
3노리개젖꼭지의 링에부착된노리개젖꼭지
부착기구
4터치식부착기구
5스냅단추
6공기구멍
7노리개젖꼭지 손잡이에 부착된노리개젖꼭
지걸이
그림1-노리개젖꼭지걸이와노리개젖꼭
지조합의예
4.안전요건
4.1기계적․물리적특성
4.1.1일반구조
노리개젖꼭지에는 어떠한날카로운끝이나가
장자리가 없어야하며,분리가능한작은부품
이없어야한다.
4.1.2손가락끼임(5.1.2참조)
노리개젖꼭지 걸이에손가락이끼는것을방
지하기위해,깊이10mm이상의모든접촉
가능한구멍은5.1.2에따른시험시지름5,5
mm에서12mm사이로열려있어서는 안된
다.
본요구사항은쇼어A경도60IRHD이상의
재료로만들어진재료에만적용된다 .
4.1.3길이
5.1.3에따른시험시,노리개젖꼭지 걸이의-22-현  행 개정안 비고
최대길이는220mm이어야한다 .
띠가모든부품에서 이중이거나띠길이중
일정부분이그림9과같이고리모양인경우,
고리모양띠의최대길이는110mm이어야한
다.
4.1.4띠의너비
5.1.4에따른시험시,띠의최소너비는6
mm이어야한다 .
4.1.5끈
4.1.5.1두께
노리개젖꼭지 걸이에사용된끈이5.1.4의너
비시험전혹은시험중노출된경우5.1.5
에따른시험에서 ,최소두께는1,5mm여야
한다.
4.1.5.2노출된끈의길이
끈이시험전혹은시험중노출된경우,노
출된끈의최대길이(추가부품과연결되는
데사용한끈포함)는5.1.6의시험시15
mm여야한다.
4.1.6내충격성
5.1.7에따른시험시,노리개젖꼭지 걸이의
어떠한부품도시험중깨지거나,찢어지거나 ,
분리되지않아야한다.
4.1.7인장강도
내충격성시험후,노리개젖꼭지 걸이는5.1.8
에따라시험했을때깨지거나,찢어지거나 ,
분리되지않아야한다.
4.1.8염색직물5.1.9염색직물시험에따라
시험시염색직물은변퇴색용표준회색색표
에의한판정시4급이상,오염용표준회색색
표에의한판정시3급이상이어야 한다.
4.2화학적특성
4.2.1납(5.2.1참조)
기질중에함유된총납의함유량을말하며
300mg/kg이하이어야 한다.(페인트및
표면코팅의경우90mg/kg이하)
4.2.2카드뮴(5.2.1참조)
기질중에함유된 총카드뮴의함유량을
말하며75mg/kg이하이어야 한다.
4.2.3프탈레이트계가소제(5.2.2참조)
노리개젖꼭지 걸이에사용된합성수지 재질은
표1에적합하여야 한다.
표1프탈레이트계가소제함유기준-23-현  행 개정안 비고
프탈레이트
가소제DEHP
총함유량 0.1%
이하DBP
BBP
DINP
DIDP
DNOP
(1)DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸헥실프탈레이트 )
(2)DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트 )
(3)BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트 )
(4)DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트 )
(5)DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트 )
(6)DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트 )
4.2.4유해원소용출(5.2.3참조)
노리개젖꼭지 걸이에사용된모든재질은표
2에적합하여야 한다.
표2유해원소용출기준
원소명 기준치(mg/kg)보정율(%)
납(Pb)
안티몬(Sb)
비소(As)
바륨(Ba)
카드뮴(Cd)
크롬(Cr)
수은(Hg)
셀레늄(Se)90이하
60이하
25이하
250이하
50이하
25이하
25이하
500이하30
60
60
30
30
30
50
60
※유해원소 보정율산출방법
(예)납(Pb)의기준치가90㎎/㎏,결과값이
120㎎/㎏,보정율이30%인경우
수정된분석결과치는
×
이므로요구조건에 적합한것으로간주한다.
4.2.5섬유류의폼알데하이드검출량
5.2.4섬유류의폼알데하이드검출량시험에따
라시험했을 때20mg/kg이하이어야 한다.
5.시험방법
5.1기계적․물리적특성
5.1.1일반구조 
작은부품 ,날카로운가장자리 및날카로운끝
시험은자율안전확인안전기준 부속서36(완구)
제2부5.2,5.8,5.9항을따른다.
5.1.2손가락끼임시험
5.5mm의탐침(그림2)을사용해접근가능
한모든구멍을시험한다 .깊이10mm이상
의구멍에대해서12mm의탐침봉으로시험
을반복한다.-24-현  행 개정안 비고
1.반경
2.표시선
3.탐침봉의지름:
 
그림2-손가락끼임시험용 탐침봉
5.1.3길이시험(그림3참조)
노리개젖꼭지 걸이에(25±2)N의인장력을
가한상태에서의류부착기구를 제외한모든
구성품에 대해최대길이를측정한다.
1.25N의인장력을적용전길이
2.25N의인장력을적용후길이
그림3-노리개젖꼭지걸이의길이측정
5.1.4띠의너비시험(그림4참조)
노리개젖꼭지 걸이에사용된띠에(25±2)N
의인장력을가한상태에서최소너비를측정
한다.띠가체인또는구슬형태일경우체인
또는구슬의최소폭또는지름을측정한다.-25-현  행 개정안 비고
1.직물띠
2.체인띠
3.구슬띠
4.최소너비6mm
그림4-띠너비의측정
5.1.5끈의두께시험(그림5참조)
원길이에(25±2)N의인장력을가한상태
에서노출된끈의평균두께를측정한다.
-26-현  행 개정안 비고
1.끈두께측정위치
그림5-끈두께측정위치의예
5.1.6노출된끈의길이시험(그림6참조)
원길이에(25±2)N의인장력을가한상태
에서노출된끈의길이를측정한다.끈이여
러부위에서 노출될경우총노출길이를측정
하여야한다.
1.노출된끈길이
그림6-노출된끈길이측정예
5.1.7내충격성시험
노리개젖꼭지 걸이의각부품을지지대없는
수평의평평한강판위에놓는다.
부품의가장높은지점을기준으로 (100±2)
mm높이에서질량(1±0,02)kg,지름(80±
2)mm의원통형금속추를부품에낙하한다.
각각의시험시료부품에5회씩의시험을한
다.부착기구가열리고닫히는경우,두가지
상황에서모두시험되어져야한다.
5.1.8인장강도시험
노리개젖꼭지 걸이의의류부착기구의 끝부
분을단단히잡고있는상태에서걸이의노리
개젖꼭지 부착기구의 끝부분에인장력이가
해져야한다.추가부품이 부착된경우추가부
품의끝부분에도 추가적으로 인장력이가해
져야한다.사전에(5±2)N의하중을시료
에가하고,크로스헤드의속도가(200±5)
mm/min로(90±5)N하중을가한후,(10
±0,5)s초동안유지한다 .
5.1.9염색직물시험
KSKISO105-E04에따른다.-27-현  행 개정안 비고
5.2화학적특성시험방법
5.2.1 납 및 카드뮴 함유량 
자율안전확인안전기준 부속서35.A(어린이용
장신구-납및카드뮴함유량)에따른다.
5.2.2프탈레이트계가소제함유량
자율안전확인안전기준 부속서35.C(어린이용
장신구-프탈레이트계 가소제)에따른다
5.2.3 유해원소 용출
자율안전확인안전기준 부속서36제4부(완구
-유해화학물질)에따른다
5.2.4섬유류의폼알데하이드검출시험
KSKISO14184-1에따라측정한다.
6.검사방법
6.1모델의구분노리개젖꼭지 걸이의모델은
재질별,모양별로 구분한다 .
6.2 시료채취 방법필요할경우시료는
KSQ1003랜덤샘플링방법에의거채취한
다.
6.3 시료의 크기 및 판정시료크기및합
부판정은 다음표3과같다.다만,합부판정시
표시사항은 제외한다 .
표3시료의크기및판정
검사구분시료의
크기(n)합격
판정개수 (Ac)불합격
판정개수 (Re)
자율안전확인 1 0 1
주)시료의크기(n):동안전기준을 적용하여
시험하는데필요한시료의최소수량또는질
량
7. 표  시
제품또는최소단위포장마다보기쉬운곳에
쉽게지워지지않는방법으로 다음과같이표
시한다.다만,사용상주의사항은 제품또는
포장이외의 사용설명서등에별도표시할수
있다.
7.1품명
7.2모델명
7.3재질
7.4 제조연월
7.5 제조자명
7.6 수입자명 (수입품에 한함)
7.7 주소 및 전화번호
7.8 제조국명
7.9 경고표시 (노리개젖꼭지의 포장에는다음
의경고표시를 하여야한다.)
“경고-노리개젖꼭지걸이의길이를 절대-28-현  행 개정안 비고
늘이지말것”
“경고-끈,리본,레이스또는옷의헐렁한
부분에 절대부착하지 말것”
7.10 사용상 주의사항
1)노리개젖꼭지 걸이의길이를늘이지말아
야한다.
2)끝,리본,레이스또는옷의헐렁한부분에
절대부착하면 유아의질식될수있습니다.
3)노리개젖꼭지 걸이는유아용침대또는요
람에서사용하지않아야한다.
4)노리개젖꼭지 걸이는장난감또는유아용
깨물고노는장난감으로사용될수없다는
문구